-  180-  Mineralogie, 
glatten  und  glänzenden  Flächen:  (201),  (302),  (101),  (001)  und  (101),  die 
Flächen  der  Prismenzone  (100),  (310),  (320),  (120)  und  (010)  sind  vertikal- 
gestreift und  die  Kristalle  sind  nach  der  Prismenkante  verlängert.  Aus 
den  Winkeln: 
100:  101  =  48°  47,3';  100  :  001  =  79°  16' ;  001  :  011  =  46°  25,75' 
folgt  das  Achsensystem : 
a  :  b  :  c  =  1,587  :  1  :  1,070;    ß  =  100°  44'. 
Die  wichtigeren  Winkelwerte  sind  in  einer  Tabelle  zusammengestellt. 
Benannt  nach  Thomas  Wiltshire,  früher  Professor  der  Mineralogie  am 
King's  College  in  London.  Max  Bauer. 
A.  Verneuil:  Sur  la  reproduction  synthetique  du  saphyr 
par  la  methode  de  fusion.    (Compt.  rend.  150.  p.  185.  1910.) 
Nach  den  Untersuchungen  von  Sainte-Claire,  Deville  und  Caron 
sollte  die  Verschiedenheit  der  Färbung  bei  künstlich  dargestelltem  Rubin  und 
Sapphir  durch  die  verschiedene  Menge  oder  die  verschiedene  Oxydationsstufe 
des  beigemengten  Chroms  verursacht  sein.  Eine  Reproduktion  der  Sapphir- 
färbung  nach  den  neuen  Methoden  war  aber  bisher  nicht  geglückt,  weder 
durch  Chrom-  noch  durch  Eisenzusatz.  Dagegen  hat  Verf.  nun  Sapphire 
mit  schöner  Färbung  und  im  übrigen  mit  denselben  Eigenschaften  wie 
die  künstlichen  Rubine  erhalten,  als  er  Tonerde  mit  1,5  °/p  Magnetit  und 
0,5  °/0  Titanoxyd  nach  seiner  Methode  zusammenschmolz;  er  bemerkt 
zugleich,  daß  bereits  Gintl  (Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1901.  p.  1173) 
bei  der  technischen  Verarbeitung  von  Bauxit  im  elektrischen  Ofen  Sapphir 
färbung  des  Korund  durch  Titanoxyd  beobachtet  habe.       O.  Mügge. 
A.  v.  Loehr :  Neue  synthetische  Sapphire  nach  dem 
Verfahren  von  Verneuil  in  Paris.  (Min.  u.  petr.  Mitteil.  29.  1910. 
p.  522,  523 ;  vergl.  das  vorherg.  Ref.) 
Verf.  zeigt  in  der  Sitzung  der  Wiener  Mineralogischen  Gesellschaft 
die  alten  „Sapphire"  vor  mit  G.  =  3,6  und  H.  =  8,  einfach  brechend  und 
ohne  Dichroismus,  die  beim  Schmelzen  von  Tonerde  mit  1 — 2°/0MgOund 
Ca  0  und  etwas  Co  0  entstanden  waren.  Himmelbauer  hat  die  an  dem 
dickeren  Ende  der  Schmelztropfen  vorhandenen  Kristallisationen  gemessen 
und  den  Oktaedervvinkel  festgestellt.  Es  ist  also  Spinell.  Der  echte 
synthetische  Sapphir,  G.  =  4,  H.  =  9,  mit  Doppelbrechung  und  Dichroismus, 
bildet  sich  beim  Schmelzen  der  Tonerde  mit  etwas  Ti02  und  Fes04.  Dem 
Spinell  kommt  also  eine  ähnlich  große  Kristallisationskraft  und  Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit zu  wie  dem  Korund.  Max  Bauer. 
